TCVN9133:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9133:2011 về Ngói gốm tráng men TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9133:2011 NGÓI GỐM TRÁNG MEN Glazed ceramic roof tiles Lời nói đầu TCVN 9133:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học v à Công nghệ c ô ng bố. NGÓI GỐM TRÁNG MEN Glazed ceramic roof tiles 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm ngói gốm tráng men được sản xuất bằng công nghệ ép bán khô, sử dụng trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm ngói đất sét nung có tráng men. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 4313:1995 Ngói - Phương pháp thử cơ lý. TCVN 6415-3:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích. TCVN 6415-9:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt. TCVN 6415-11:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men . TCVN 6415-12:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá . TCVN 6415-13:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền hóa học . 3. Kiểu và kích thước cơ bản 3.1. Kiểu và kích thước cơ bản của ngói gốm tráng men được đưa ra trên Hình 1 và Bảng 1. Bảng 1 - Kích thước cơ bản Đơn vị tính bằng milimét Kích thước danh nghĩa Kích thước hữu ích Chiều dài, L Chi ề u rộng, B Chiều dài, l Chiều rộng, b 305 305 235 265 400 300 350 250 420 330 370 280 420 350 370 300 CHÚ THÍCH: Sản phẩm có kích thước khác với Bảng 1 được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, nhưng sai lệch kích thước phải theo Bảng 2. Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN L - Chiều dà i danh nghĩa B - Chi ề u rộng danh nghĩa h - Chiều dày l - Chiều dài hữu í ch b - Chiều rộng hữu í ch Hình 1 - Mô t ả một số kiểu cơ bản 3.2. Ngói gốm tráng men dạng khác gồm ngói úp nóc, ngói rìa, ngói cuối nóc. Hình dạng các loại ngói khác tham khảo tại Phụ lục A. 4. Yêu cầu kỹ thuật 4.1. Ngói gốm tráng men trong cùng một lô phải có màu sắc đồng đều, bề mặt men phải bóng, láng đều. 4.2. Khuyết tật ngoại quan của ngói gốm tráng men được quy định trong Bảng 2. Bảng 2 - Các khuyết tật ngoại quan Dạng khuyết tật Mức 1. Nứt, rạn, vết trầy xước trên mặt men và thiếu men Không cho phép 2. Vết cộm trên men, đường kính nhỏ hơn 2 mm, vết, không lớn hơn 2 3. Bọt men đường kính 1 mm, vết, không lớn hơn 2 4. Sai lệch kích thước theo chiều dài và rộng của viên ngói so với kích thước danh nghĩa, %, không lớn hơn ± 1 , 5 5. Độ cong vênh bề mặt và canh viên ngói, mm , không lớn hơn ± 3 6. Các vết vỡ, dập gờ hoặc mấu và vết nứt Kh ô ng cho phép 4.3 . Các chỉ tiêu cơ lý h óa của ngói gốm tráng men được quy định trong Bảng 3. Bảng 3 - Các chỉ tiêu cơ lý hóa Tên chỉ tiêu Mức 1. Độ hút nước, %, không lớn hơn E ≤ 6 6 < e=""> ≤ 10 2. Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm, không nhỏ hơn 200 100 3. Độ b ề n sốc nhiệt, tính theo chu kỳ thử từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 145 o C, chu kỳ, không nhỏ hơn 10 4. Độ bền rạn men, tính theo sự xuất hiện vết rạn sau quá t rì nh thử Không rạn 5. Độ bền băng giá, tính theo chu kỳ thử giữa nhiệt độ + 5 o C và - 5 o C, chu kỳ, k hông nhỏ hơn 100. 6. Độ bền hóa của men (độ chịu axit) Không có thay đổi trông thấy 5. Lấy mẫu 5.1. Lô bao gồm những sản phẩm được sản xuất cùng một nơi, trong cùng điều kiện và có các đặc tính được coi là đồng nhất. 5.2. Mẫu được lấy ra từ lô, tại các vị trí khác nhau sao cho mẫu là đại diện của lô. Tùy theo số lượng ngói trong lô, số lượng mẫu được lấy ra như sau: - Đối với lô có số lượng ít hơn 3200 viên, lấy 30 viên; - Đối với lô có số lượng từ 3200 viên đến 10000 viên, lấy 40 viên. 6. Phương pháp thử 6.1. Khuyết tật ngoại quan và kích thước 6.1.1. Thiết bị và dụng cụ - Thước có độ chính xác đến 0,1 mm. - Bộ thước Gốt. 6.1.2. Mẫu thử Mẫu thử gồm 10 viên. 6.1.3 Các h tiến hành 6.1.3.1. Kiểm tra độ đồng đều màu sắc của ngói trên toàn bộ số mẫu đã lấy ra (5.2) bằng cách xếp mặt chính các viên mẫu quay về phía người quan sát ở khoảng cách 1 m. Quan sát bằng mắt thường (hoặc kính nếu thường đeo). Ánh sáng chiếu lên bề mặt mẫu có cường độ 300 Lux. Các tác động chủ ý trên bề mặt mẫu không coi là khuyết tật. 6.1.3.2. Kiểm tra vết nứt, rạn nhỏ mặt men, vết cộm trên men, vết trầy xước, thiếu men và bọt men theo TCVN 6415-2:2005. 6.1.3.3. Kiểm tra kích thước bằng thước. Giá trị kích thước mỗi chiều được tính bằng trung bình cộng giá trị ba lần đo, trong đó hai lần đo ở hai đầu (không tính phần vát của viên ngói) và một lần đo ở giữa viên ngói. 6.1.3.4. Xác định độ cong vênh bề mặt và cạnh viên ngói bằng cách đo khe hở lớn nhất giữa mặt nằm hoặc mặt bên với mặt phẳng đặt viên ngói. Kết quả đo được biểu thị bằng giá trị biến dạng lớn nhất của mỗi mẫu đo. 6.1.3.5. Số viên không đạt chỉ tiêu kích thước và ngoại quan không được lớn hơn 10 % số lượng mẫu đã lấy ra. 6.1.3.6. Sau khi kiểm tra các mẫu lần thứ nhất, nếu phát hiện chỉ tiêu nào không đạt yêu cầu như quy định ở 4.2 thì kiểm tra lại các chỉ tiêu đó với số lượng mẫu gấp đôi và lấy chính từ lô ngói đó. Kết quả kiểm tra lần hai là kết quả cuối cùng. 6.2 . Xác định các ch ỉ tiêu cơ lý 6.2.1. Xác định độ hút nước theo TCVN 6415-3:2005. 6.2.2. Xác định tải trọng uốn gẫy theo TCVN 4313:1995. 6.2.3. Xác định độ bền sốc nhiệt theo TCVN 6415-9:2005. 6.2.4. Xác định độ b ề n rạn men theo TCVN 6415-11:2005. 6.2.5. Xác định độ bền băng giá theo TCVN 6415-12:2005. 6.2.6. Xác định độ bền h óa theo TCVN 6415-13:2005. 7. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 7.1. Bao gói, ghi nh ã n 7.1.1. Mặt dưới của viên ngói có ký hiệu của cơ sở sản xuất. 7.1.2. Ngói gốm tráng men phải được đóng gói chắc chắn, chặt chẽ đảm bảo khi vận chuyển không bị vỡ. Các sản phẩm đặc biệt có thể đóng gói theo yêu cầu đơn vị sử dụng. Trên bao bì phải có nhãn với ít nhất các thông tin sau: - tên cơ sở sản xuất; - tên/loại ngói; - số lượng và quy cách ngói. 7.2. Bảo quản, vận chuyển Ngói gốm tráng men được bảo quản nơi có mái che và được xếp thành từng lô riêng biệt theo kiểu, loại và màu sắc. Khi vận chuyển, bốc, xếp phải nhẹ nhàng tránh gây khuyết tật cho ngói. PHỤ LỤC A (tham khảo) Một số hình dạng ngói gốm tráng men Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN L - Chiều dài danh nghĩa b – Chiều rộng danh nghĩa h - Chiều cao l 1 – Chiều dài phần giao nhau Hình A.1 – Ngói úp nóc Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN L - Chiều dài danh nghĩa b – Chiều rộng danh nghĩa h - Chiều cao Hình A.2 – Ngói rìa Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN L - Chiều dài danh nghĩa b – Chiều rộng danh nghĩa Hình A.3 – Ngói cuối nóc